Verfälschungen. Glasflüsse. Email. 121 



u. a. beispielsweise daraus, daß ein Teil Gold 10 000 Teile Straß intensiv rubinrot zu 

 färben imstande ist, und daß 20 000 Teile Straß dadurch immer noch merklich rosa ge- 

 färbt erscheinen. 



Zur Herstellung der verschiedenen, bei den Schmucksteinen vorkommenden Farben 

 werden die folgenden Zusätze gemacht: blau wird der Straß durch Kobaltoxyd oder 

 Smalte; ein Zusatz von etwas Braunstein zieht die Farbe ins Violette. Gelb färbt Silber- 

 oxyd oder auch Chlorsilber, ebenso Antimonoxyd oder statt dessen rotes Spießglanzglas, 

 in welchem dem Antimonoxyd etwas Schwefelantimon beigemengt ist. Gelb färbt auch 

 ein geringer Zusatz von Kohle, und zwar je nach der Menge licht honiggelb bis gelb- 

 braun. Ein schönes Goldgelb gibt eine weiter noch hinzugefügte kleine Beimischung 

 von Braunstein. Zum Gelbfärben mit Kohle eignen sich aber nur bleifreie Gläser. Grün 

 liefert ein Zusatz von Chromoxyd oder Kupferoxyd; durch etwas Kobaltoxyd geht die 

 Farbe ins Bläuliche, durch etwas Spießglanzglas ins Gelbliche. Auch ein Gemenge von 

 Kobaltoxyd und Spießglanzglas gibt Grün durch Mischung von Blau und Gelb. Rot 

 kann auf verschiedenem Wege hergestellt werden: durch Kupferoxydul, durch Goldoxyd, 

 Goldchlorid oder Goldpurpur (hierdurch entsteht das sogenannte ßubinglas mit einer dem 

 Rubin ähnlichen Farbe), oder durch (möglichst eisenfreien) Braunstein. Die Farbe, die 

 der letztere gibt, ist mehr violett; durch Zusatz von etwas Kobaltoxyd zum Braunstein 

 wird sie ausgesprochen violett. Noch größere Beimengung von Kobaltoxyd macht die 

 Farbe rotbraun. Schwarz, auch in den dünnsten Schichten, wird unter anderem durch 

 Zusatz einer größeren Menge von Zinnoxyd und nachheriges Einschmelzen einer Mischung 

 von Eisenhammerschlag und Braunstein erzeugt. 



Bleiben die letzteren beiden färbenden Bestandteile weg, und ist die Menge des Zinn- 

 oxydes nicht zu groß, so erhält man ein weißes, trübes und undurchsichtiges Glas, ein 

 Email (Schmelz, Smalte oder im engeren Sinne Amause), ebenso auch durch Einschmelzen 

 von phosphorsaurem Kalk oder Knochenasche in das durchsichtige Glas. Solche Massen 

 können durch Metalloxyde gleichfalls gefärbt und dadurch undurchsichtige Edelsteine, wie 

 Türkis usw., nachgeahmt werden. Die blaue Farbe des letzteren erhält man z. B. durch 

 etwas Kupferoxyd mit einem Zusatz von wenig Kobaltoxyd. Auch das Aussehen des 

 Opals, des Chalcedons und anderer undurchsichtiger Edelsteine und sogar bis zu einem 

 gewissen Grade die bunte Färbung des Achats, namentlich des Onyx mit seinen 

 verschiedenfarbigen Lagen, lassen sich in ähnlicher Weise in Glas ziemlich täuschend dar- 

 stellen. 



Bei diesen Gläsern darf man sich aber nicht vorstellen, daß die Kosten ihrer Her- 

 stellung gering seien. Die Gewinnung guter und wirklich ähnlicher Edelsteinimitationen 

 ist im Gegenteil mit ganz erheblichen Ausgaben verknüpft. Die Materialien stehen wegen 

 der erforderlichen Reinheit hoch im Preise und die Vorrichtungen und die Apparate aller 

 Art, sowie deren richtiger Betrieb, beanspruchen erhebliche Mittel. Man kann daher der 

 hohen Kosten wegen nur wertvolle Steine in dieser vollkommenen Weise nachahmen. 

 Rohe Imitationen, die jedermann, manchmal an der besonders prächtigen Farbe, wie sie 

 bei echten Steinen kaum vorkommt, auf den ersten Blick als Glas erkennt, die aus ge- 

 meinem Material ohne besondere Vorsicht angefertigt werden, und die nur zum aller- 

 biliigsten Schmuck Verwendung finden, lassen sich allerdings sehr wohlfeil herstellen. 



Mit Hilfe der erwähnten Schmelzprozesse erhält man das Rohmaterial für die „künst- 

 lichen Edelsteine''. Dieses wird dann in derselben Weise geschliffen, gefaßt und, wenn 

 erforderlich, aufgebracht wie die echten Steine; es ist nicht nötig, hierüber noch weiteres 

 hinzuzufügen. 



Wie es scheint, sucht man in jüngster Zeit zur Verfälschung der Edelsteine Gläser 

 herzustellen, die außer den allgemeinen Bestandteilen noch die charakteristischen Bestand- 



